זכוכית בורוסיליקט

זכוכיות בורוסיליקטיות הן זכוכיות המכילות בורון ומשמשות לייצור כלי בית, כלי מעבדה ורכיבים אופטיים (כדוגמת עדשות). יתרונן של זכוכיות אלו הוא ביציבותן לחום ובעמידותן המכנית והכימית. הידועה שבהן נקראת פיירקס (Corning 7740) ומיוצרת על ידי חברת "קורנינג".
זכוכית בורו-סיליקאט פותחה בסוף המאה ה-19 על ידי היצרן הגרמני  ושווקה בשם במסחרי Duran. ב-1915 החלה חברת קורנינג לייצר זכוכיות בורוסילקאט בשם המסחרי פיירקס שהפך למילה נרדפת לזכוכיות אלו בארצות דוברות אנגלית. בהמשך, יצור כלי המטבח עברו לחברה נפרדת, אינסטנט ברנדס. זו הגישה בקשה לפשיטת רגל ב-12 ביוני 2023.

 הרכב
בנוסף לצורן דו-חמצני ולתחמוצות נתרן, אשלגן וסידן (המרכיבים של זכוכיות Soda Lime רגילות) מכילה הזכוכית גם תחמוצת בורון, B2O3.

טווח הריכוזים המשקליים בזכוכיות בורוסיליקט
 4-8% תחמוצות מתכות אלקליות: Na2O ו-K2O
 2-7% תחמוצת אלומיניום Al2O3
 עד 5% תחמוצת מתכת אלקלית עפרורית CaO או MgO
 70-80% סיליקה SiO2
 7-13% תחמוצת בורון B2O3

 פיירקס
פיירקס היא זכוכית הבורוסיליקט הידועה ביותר. הרכבה (באחוזי משקל):

 מרכיב אחוז משקלי SiO2 סיליקה 80.5% Al2O3 אלומינה 2.2% B2O3 בורון אוקסיד 12.9% Na2O תחמוצת נתרן 3.8% K2O 0.4% CaO תחמוצת סידן 0.10% MgO 0.05% Fe2O3 0.04%

 תכונות 
הכנסת בורון כ-network former לרשת הטטראדרות היוצרות את הזכוכית גורמת לירידה במקדם ההתפשטות התרמי
מקדם ההתפשטות התרמי בפיירקס הוא  ביחידות של [ 1 חלקי c° ] בלבד בהשוואה ל- ביחידות של [ 1 חלקי c° ] בזכוכיות רגילות, תכונה זו הופכת זכוכית בורוסיליקטית מתאימה לכלי בישול, לגופי תאורה וכן לייצור מראות טלסקופ ועדשות, שצורתן צריכה להישאר קבועה למרות טמפרטורת סביבה משתנה.
תכולה נמוכה של מתכות אלקליות מעניקה לזכוכית בורוסיליקט יציבות כימית מוגברת בהשוואה לזכוכיות Soda Lime (המכילות כ-15% תחמוצות של מתכות אלקליות). קטיונים של נתרן ואשלגן הם network modifiers - אינם קשורים קוולנטית לרשת הטטראדרות היוצרת את הזכוכית אלא קשורים יונית לחמצנים בלתי מגשרים ויכולים לעבור דיפוזיה או לדלוף מהזכוכית (חילוף יונים) לתמיסות.
צפיפות: 2.23 גרם/סמ"ק (פיירקס)
 מבחינה אופטית, זכוכיות בורוסיליקט הן זכוכיות crown: בעלות מקדם שבירה נמוך, 1.51-1.54 בתחום הנראה ובעלות נפיצה נמוכה - מספר אבה בסביבות 65. אחת מזכוכיות הבורוסיליקט שנפוצה מאוד ביישומים אופטיים היא BK7, שבאורך גל 587.6nm מקדם השבירה שלה nd = 1.5168 ומספר אבה הוא Vd = 64.17 .
 Annealing point, כלומר הטמפרטורה בה משתחררים במהירות מאמצים ש"הוקפאו" בזכוכית עבור פיירקס היא 565°C לעומת 545°C בזכוכית רגילה (Soda Lime) וה Softening point כלומר הטמפרטורה בה הזכוכית תזרום בהשפעת מאמץ חיצוני היא 820°C בהשוואה ל-735°C בזכוכית רגילה.

יישומים
כלי מעבדה
כלי בישול
צנרת של מים מזוקקים
ציפוי גופי חימום לאקווריום (נדרשת עמידות תרמית בשל הפרשי הטמפרטורות בין גוף החימום הפנימי למי האקווריום)
יישומים אופטיים
מראות טלסקופ
עדשות לפנסים
מעטפת חיצונית של נורות להט, כספית, נתרן ומתכת הליד בהספקים גבוהים
מדפסות תלת-מימד

 ראו גם 
 זרודור

 קישורים חיצוניים 



 הערות שוליים 

קטגוריה:זכוכית